﻿- 179 — 



Wöhler hatte seiner Zeit gefunden: 

 Kuthenium ) 

 osmiumhaltig! ' ' 



Osmium 3,03 



Schwefel 31,79 



100,00, 



wonach das natürliche Vorkommen (Ru, Os) 2 S 3 zu sein schien. 



Wird die Temperatur bei der Darstellung sehr gesteigert, so erhält 

 man in Würfeln krystallisirendes Ruthenium. 



Zur Darstellung von Schwef elplatin (PtS) wird Platin mit Eisen- 

 kies und Borax, wie im Eingänge bei der Darstellung des Laurits an- 

 gegeben, behandelt. Man erhält nach der Auflösung Schwefelplatin in 

 Nadeln krystallisirt als Rückstand. Wird auch hier die Temperatur sehr 

 gesteigert, so bildet sich ein eisenhaltiges Platin (Fegehalt ll°/ 0 ), das 

 sich völlig unmagnetisch verhält, während andere von Daubree dargestellte 

 Eisenplatine (Fegehalt 17—20%) Magnetismus zeigen. — Übrigens ver- 

 danken viele natürlich vorkommende Platinerze ihren Magnetismus ein- 

 gesprengten Eisenkörnchen, welche, wie Stas gezeigt hat, daraus durch 

 Auflösen in Salpetersäure, die nur sie angreift, entfernt werden können. 



C. Klein. 



C. Friedel et E. Sarasin: Reproduction artificielle du quartz 

 cristallise. (Bull. d. 1. soc. min. de France 1879. T. II. p. 113—117). 



Der krystallisirte Quarz ist schon verschiedene Male künstlich dar- 

 gestellt worden: zuerst durch Senarmont, der gallertartige Kieselsäure 

 mit Chlorwasserstoffsäure erhitzte, dann durch Daubree, der überhitztes 

 Wasser auf Glas einwirken Hess und endlich durch Hautefeuille der 

 Kieselsäure bei 750°— 800° mit wolframsaurem Natrium behandelte. 



Die Verfasser haben zur Darstellung krystallisirten Quarzes einen 

 anderen Weg betreten. Sie erhitzten bis zu einer Temperatur, die unter 

 dunkeler Rothgluth lag, in einem geschlossenen Stahlrohr, das innen mit 

 Kupfer ausgekleidet war, ein Gemenge von Kali, Thonerde und gallert- 

 artiger Kieselsäure, letztere im Überschuss, bei Gegenwart von Wasser. 



Nach Ablauf von 14 Stunden bei einem ersten und 38 Stunden bei 

 einem zweiten Versuch erhielten sie die Kieselsäure ganz oder fast voll- 

 ständig krystallisirt. 



Beim ersten Versuch zeigten sich zahllose sehr regelmässig gebildete 

 Kryställchen der gewöhnlichen Quarzform (Säule mit den beiden Rhom- 

 boedern), die lebhaft auf das polarisirte Licht wirkten und optisch, nach 

 den Prismenflächen geprüft, sich wie Quarz verhielteu. 



Bei dem zweiten Versuch waren die Krystalle grösser (bis zu 0,5 mm. 

 lang und 0,1 mm. breit), indessen meist an einem Ende abgebrochen. 

 Etwelche konnten mit dem Reflexionsgoniometer gemessen werden. Im 



m* 



